BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



709 



qui sont obtenus avec la silice, font admettre que 1' alumine entre 

 aussi en reaction avec l'hydrate de chaux. Comme Ies aluminates 

 cependant, ne sont pas capables d'un fort durcissement, ii doit y 

 avoir formation d'une combinaison entre le silicate monocalcique 

 et l'aluminate forme, ce qui ...confirmerait le fait enonce par M. 

 Rebuffat. 



La grande infîuence que peuvent avoir certains composes actifs 

 sur le durcissement du ciment ressortira des tableaux suivants ou 

 nous citerons quelques essaisde resistance â la traction. Le tableau 

 »A« corisigne Ies resultats obtenus par M. Tetmajer, Ies mortiers 

 etant composes de: un e pârtie en poids de ciment pour 3 parties 

 de sabie et de 0,85 de ciment plus 0,15 de substance active pour 

 3 parties de sabie. Le sabie est du sabie normal suisse. 



TABLEAU A 



dSsignation 



da 

 CIMENT 



7 jours 



28 jours 



84 jours 



1 1 an 



2 ans 



Mortier de : 



Mortier de : 



Mortier de : 



Mortier de : 



Mortier de : 



Ciment 

 pnr 



Cimneţ 

 melange 



Ciment 

 pur 



Ciment 

 melange 



Ciment 

 pur 



Ciment 

 melange 



Ciment 

 pur 



Ciment 

 melang'ii 



Ciment 

 pur 



Ciment 

 milange 





a) Substance act ive ă base d'aluniine j 





No. 2 



35.8 



36.3 



-38.8 



- 49.2 



41.7 



56.7 



52.9 



55.0 



57.8 



, . 54.3 



.5 3 



22.6 



25.2 



1 30.4 



40.4 



38.1 



52.7 



— . 



|— 



— 



— 



» 5 



— . 



— 



21.4 



40.1 



— 



— 



38.3 



43.3 



— 



— 



.» 9 



- 



_._ 



~ 3T.5 



V36.2 



" — '""" 



■- _ 



48.0 



'42.2 



— 



— 



»14 



— .. 



— 



21.2 



27.8 



38.2 



32.5 



37.6 



,36.8 



— 



— 





b) Substance active ă base de silice 





No 5 



— 



— 



21.4 



35.7 



— 



— 



38.3 



41.5 



— 



— 



» 9 



— 



— 



31.5 



51.5 



— 



— 



48.0 



56.9 



— 



— 



» 10 



23.8 



20.6 



27.8 



28.2 



— 



— 



41.0 



46.3 



— 



— 



n 11 



_=__ 



— _. 



21.2 



40-5 



^.38-2 



iii? 



37.6 



'45.0 



— ; 



- 1 



